396 



7. Sclimelzversuciie mit Orthosilikaten. 



Von Herrn Paul Hermann, z. Z. in Windhuk. 

 Hierzu Taf. XX bis XXIII u. 7 Textfig. 



Vor einem Jahre hatte ich die Gelegenheit wahrgenommen, 

 an dieser Stelle über die Petrographie der Portlandzementklinker 

 zu sprechen. Wir haben damals gesehen, daß sich an der Zu- 

 sammensetzung der Klinker vorzugsweise 4 Mineralien beteiligen, 

 nämlich der Alith, der Beiith, der Celith und der Feiith. In 

 der neueren Zementliteratur rindet sich verschiedentlich die Ansicht 

 ausgesprochen, daß dem Feiith eine Zusammensetzung von 2 Ca 

 Si O2 zukomme, eine Formel, die große Ähnlichkeit mit der 

 Olivinformel besitzt. Törnebohm hatte überdies nachgewiesen, 

 daß dieses Mineral rhombisch ist, sodaß die Vermutung nahe lag, 

 daß der Feiith ein Kalkolivin sei. 



Um einigen xiufschluß über diesen Punkt zu erhalten, stellte 

 ich eine Schmelzserie her, die ein Ansteigen des Gehalts an 

 Mg = Orthosilikat um je 6,25 °/o für die folgende Schmelze 

 besitzt. Um gleichzeitig einigen Aufschluß über die Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit der Ausscheidungen zu erhalten, wurden 

 die Schmelzversuche möglichst gleichartig gestaltet. 



Als Rohmaterial wurden nur chemisch reine Stoffe verwandt, 

 und zwar: chemisch gefällter kohlensaurer Kalk, gefällte Kiesel- 

 säure und chemisch reine Magnesia. Die sorgfältigst durchge- 

 mischten Einwagen wurden in Graphittiegel gefüllt, deren Deckel 

 mit feuerfestem Tonbrei verschmiert wurden, um das Hereinfallen 

 von Verunreinigungen zu verhüten. Unter den Tiegeln wurden 

 die zur Messung der jeweils erreichten Höchsttemperatur dienenden 

 Segerkegel angebracht und zwar so, daß sie vor Stichflammen 

 geschützt waren. Die Schmelzen wurden in einem Koksgebläse- 

 ofen (System Hammeluath) ausgeführt. Bei den Versuchen wurden 

 stets die gleichen Koksmengen angewandt und die Brenndauer 

 nach Möglichkeit gleich bemessen. Nach dem Niederbrennen und 

 Ausschalten des Gebläsewindes wurden die Tiegel 10 Minuten 

 lang noch im Ofen gehalten, sodann herausgehoben und in 

 trockenen Sand gesetzt und hierin abermals 10 Minuten lang 

 abkühlen gelassen und darauf aufgeschlagen. Die Abkühlungs- 

 dauer betrug demgemäß 20 Minuten, und es zeigte sich, daß die 

 Schmelzen stets nach dieser Zeit erstarrt waren. 



